島根県産業技術センター研究報告資第50号(2014)料

ポリプロピレンビーズの電子線グラフト重合による表面改質
樋野

１. 目

耕一＊
し, これらの機能性モノマーをメタノールやテトラヒドロ的フラン (THF) に溶解したものを反応溶液とした. 続い

ポリプロピレン (PP) をはじめとするオレフィン系樹て, 2.1項で電子線を照射したPPビーズ入りのPETフィル

脂は安価であり, 化学的に安定であることから汎用樹脂とム製の袋内に, シリンジで反応溶液を空気が入らないようして多くの用途に使用されている. その反面, 反応性が低に注意して注入し, 窒素雰囲気中で反応を行った.

いことから成形品の表面改質が困難な材料とも言える. こ

機能性モノマーがHEMA, VFA, PFEA, HFMAの場のような反応性の乏しいオレフィン系樹脂の表面改質方法

合, メタノールを溶媒として用い, 機能性モノマーの濃度のひとつに電子線グラフト重合法がある. 電子線照射によが５wt％から50wt％となるように調製した反応溶液を原り樹脂表面に生成する反応性の高いラジカルはアクリル化料のPPビーズの重量に対して約1.2から３倍となるように合物や一部のビニル化合物と良好に反応することから, 機シリンジで注入した. 反応時間は30分から２時間の範囲で能性官能基を有するアクリルおよびビニルモノマーをラジ行い, 反応温度は室温 (r.t.) あるいは50℃で行った. 機

カル反応により樹脂表面に付加させることで様々な機能を能性モノマーがBTMAの場合はメタノールへの溶解性が樹脂に付与することができる１)〜３). また, 電子線グラフト低いことからTHFを溶媒として用いた. BTMAの濃度が1

重合法は様々な形状の対象物に応用できることやグラフト0wt％から25wt％となるように調製した反応溶液を原料の率の調整により官能基密度をコントロールしやすいなどのPPビーズの重量に対して, 重量比で約２から４倍となる利点もある. 本報では電子線グラフト重合法を用いたポリようにシリンジで注入した. 反応は室温で行い, 反応時間

プロピレンビーズ (PPビーズ) と各種機能性モノマーのは1.5時間から２時間程度とした. 図１に本研究で用いた反応について検討した. 電子線照射により活性化したPP機能性モノマーの構造を示す.

ビーズと反応させる機能性モノマーとして, 親水性基, 疎2.3

機能性の評価方法

水性基, 紫外線吸収性基をそれぞれに含むモノマーを選定

親水性, 疎水性の評価は接触角計 (協和界面科学株式会

し, それぞれの電子線グラフト重合反応の詳細および各種社製CA-A) により, 試料上に作った水滴と試料の接触角機能性を評価したので, その結果について報告する.

を測定することで比較した. 測定にあたって, 試料が粒径２. 方2.1の小さな樹脂ビーズであることから, 直接接触角を測定す法ることが困難であった. そこで試料ビーズ約0.3gをプレス

PPビーズへの電子線照射方法

圧縮機 (理研機器株式会社製RIKEN POWER P-16B) に

平均粒子径約49μmのPPビーズ (トライアル株式会社製) を窒素置換したPETフィルム製の袋に封入し, 電子より400kg/の圧力で直径14mm程度の円形のシート状に成型したものを測定用試料として接触角測定を行った.

線照射装置 (岩崎電気株式会社製, EC/250/200) を用い紫外線吸収特性は, 積分球を取り付けた紫外可視分光光

300kGyの電子線 (EB) を照射した. その後, 2.2項に示す

度計 (日本分光株式会社製V-550) を用い300〜450nmにお手順で各種機能性モノマーとの反応を行った.

ける吸光度を測定することにより評価した.

2.2

PPビーズと機能性モノマーの反応

３. 結

親 水 性 基 を 含 む モ ノ マ ー に は 2-Hydroxyethyl
Methacrylate (HEMA) およびN-vinylformamide (VFA)

3.1

果

機能性モノマーの電子線グラフト重合反応

親水性基を含む機能性モノマーとしてHEMAをメタノーを, 疎水性基を含むモノマーには2-(Perfluorohexyl) ethyl(PFEA) および1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl

ルに50wt％溶解したHEMA反応溶液10.8g (HEMAとしてMethacrylate (HFMA) を, 紫外線吸収性基を含むモノ5.4g) をPPビーズ5.0gと室温で1時間反応させるとHEMA

マーには2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-グラフト率が91.5％のHEMAグラフト重合PPビーズが得

2H-benzotriazole (BTMA) を機能性モノマーとして選定

ら れ た . 同 様 の 配 合 の も と 50 ℃ で 30 分 反 応 さ せ る と＊HEMAグラフト率は94.8％となった. グラフト率は反応前Acrylate

環境技術科― 28 ―

樋野：ポリプロピレンビーズの電子線グラフト重合による表面改質後の重量差から (式１) により求めた.

同様に, 疎水性の機能性モノマーであるHFMAをメタ同様に, 親水性の機能性モノマーであるVFAをメタノー

ノールに33wt％溶解したHFMA反応溶液6.1g (HFMAとルに50wt％溶解したVFA反応溶液10.4g (VFAとして5.2g)

して2.0g) をPPビーズ4.0gと50℃で２時間反応させるとをPPビーズ5.0gと50℃で30分反応させるとVFAグラフト

HFMAグラフト率が21.2％のHFMAグラフト重合PPビー率が80.2％のVFAグラフト重合PPビーズが得られた.

ズが得られた.

グラフト率 (wt％) ＝ 100 [(W2− W1) /W1] (式１)

紫外線吸収基を含む機能性モノマーとして, THFにBT

W1 ＝ 反応前ビーズ乾燥重量

MAを10wt％溶解したBTMA反応溶液10.3g (BTMAとし

W2 ＝ 反応後ビーズ乾燥重量て1.03g) をPPビーズ4.0gと室温で２時間反応させるとBT疎水性基を含む機能性モノマーとして, メタノールにMAグラフト率は9.9％となった. 再現性の確認のためもうPFEAを5wt％溶解したPFEA反応溶液5.3g (PFEAとして一度同様の条件で実験をするとBTMAグラフト率は4.0％0.27g) をPPビーズ4.0gと50℃で２時間反応させるとPFEAとなった. 二度の同様の実験で異なる結果となった原因とグラフト率が1.2％のPFEAグラフト重合PPビーズが得らしては, 反応溶液をPPビーズの入った窒素置換されたPEれた. 10wt％のPFEA反応溶液5.1g (同0.51g) と4.0g のTフィルム製の袋中にシリンジで注入する際に混入する少PPビーズを同様の条件で反応させるとPFEAグラフト率

量の空気の混入量の差によるものと考えられる. すなわち,は7.4％となった. また, 20wt％のPFEA反応溶液10.5g

２回目は１回目よりも多くの空気が混入したため, 混入し(同2.10g) と4.0g のPPビーズを同様の条件で反応させる

た空気中の酸素により反応性ラジカルの一部が消失し, ラとPFEAグラフト率は33.8％となった. さらに, 33wt ％のジカル重合の反応率が低下したため, 再現性が得られなかっPFEA反応溶液12.2g (同4.03g) とPPビーズ4.0gの反応でたと考えられる. このことから, 電子線グラフト重合におは室温で1.5時間反応させるとPFEAグラフト率は51.4％といては厳密な脱酸素条件が望ましいことがわかる. 続いて,なり, 50℃で１時間反応させるとPFEAグラフト率は75.0BTMA濃度25wt％に調製したBTMA反応溶液7.8g (同1.95％となった. 表１にPFEAについての, 電子線グラフト重g) とPPビーズ4.0gを同様の条件で反応させるとBTMAグ

合条件およびグラフト率の結果をまとめて示す.

ラフト率は38.7％となった. また, BTMA濃度25wt％のB
TMA反応溶液を16.1g (同4.03g) に増やして同様に4.0gのPPビーズと反応させると, 室温中, 反応時間1.5時間の条表３

図１

本研究で用いた機能性モノマーの構造

表１4.0gのPPビーズとPFEAとの反応結果

表２4.0gのPPビーズとBTMAとの反応結果

図２― 29 ―

接触角測定結果

BTMAグラフト重合PPビーズの紫外可視領域の吸収スペクトル島根県産業技術センター研究報告第50号(2014)

件においてBTMAグラフト率は62.6％となった. 表２にB域において強い紫外線吸収を示している. これは, 官能基TMAとのグラフト重合条件および結果をまとめて示す.

として導入したBTMAユニットによる吸収であり, PPビー

3.2

ズ表面に重合したBTMAユニットがほぼ全ての紫外光を親水性・疎水性性能の評価

表３に, 各機能性モノマーをグラフト重合したPPビー

吸収するためPP樹脂の劣化を防ぐと考えられる. 図２のBズの接触角測定結果を示す. なお, 原料のPPビーズの接TMAグラフト率が4.0％から62.6％の試料を比較すると,触角は118°であった. 接触角を原料のPPビーズと比較す

紫外可視吸収スペクトルの立ち上がりと飽和の波長がグラると, 親水性基を含む機能性モノマーで表面改質したHE

フト率の増加にともない長波長側にシフトする傾向が見らMAグラフト重合PPビーズおよび, VFAグラフト重合PPれた. しかし, 375nm以下の領域の紫外線については全てビーズは接触角が小さくなり親水性の向上が認められた.の試料が同様に高い吸収を示す結果となった. このことか

一方で, 疎水性基を含む機能性モノマーで表面改質したP

らPPの劣化を防ぐ目的であれば4.0％のBTMAグラフト率

FEAグラフト重合PPビーズおよび, HFMAグラフト重合で十分であると言える. また, 本研究では実施していない

PPビーズの接触角は原料のPPビーズより大きくなり, 疎が, 4.0％よりさらに低いBTMAグラフト率で調製しても水性が強くなる結果となった. また, HEMAグラフト重同様の紫外線吸収特性を付与できる可能性が高いと考えら合PPビーズおよび, PFEAグラフト重合PPビーズにおいれる.ては複数のグラフト率に調製した試料の接触角を測定した.

文

その結果, グラフト率が増加するにつれてそれぞれの機能性モノマーの持つ機能特性の効果が大きくなることを確認した.
3.3

紫外線吸収特性の評価

PPをはじめとするオレフィン系樹脂は300nm付近の紫外線により劣化することが知られている４). 図２にはグラフト率の異なるBTMAグラフト重合PPビーズの紫外可視領域の吸収スペクトルを示した. 原料のPPビーズは350nm以下において僅かに紫外線を吸収しており, この波長領域の吸収が紫外線劣化の原因と考えられる. 一方で, BT

献１) 長谷川伸. 海水中有用金属の回収に関する基礎的研究(親水性コポリマーの影響). 第48回高分子学会年次大会予稿集.
1999, vol. 48, no. 3, p. 580.
２) 奥林里子. 電子線グラフト重合によるポリエステル繊維の撥水加工. 加工技術. 2008, vol. 43, no. 3, p. 173-176.
３) 宮 孝司, 大谷健児, 堀照夫, 兼岩秀和. ポリプロピレンの電子線グラフト重合による耐候性改善. 福井県工業技術セン
ター研究報告. 2003, no. 19, p. 167-170.
４) 本間精一.
5.3 紫外線による劣化 . プラスチック製品の強度設計とトラブル対策. 第１版, 株式会社エヌ・ティー・エス. 2009, p. 116-123.

MAグラフト重合PPビーズの場合を見ると375nm以下の領― 30 ―